La Energía eléctrica (1905-03-10 00:00:00), página 10

A cada molécula reconstituida, corresponde en el polo negativo una cantidad de Al \( \frac{2}{6} \) aluminio y se pierde un peso atómico de Fl. Empleando en la regeneración del baño el óxido de aluminio ó alúmina vertida alrededor del ánodo, se disuelve en el fluoruro de sodio libre y se electroliza al propio tiempo que el fluoruro de aluminio. Esta alúmina puede igualmente formar con el fluoruro de aluminio en libertad una molécula de fluoruro de sodio, un oxifluoruro de la forma:

\[
Al \frac{2}{2 \times 3} O \frac{1}{2}, Al \frac{2}{6} Fl
\]

ó sea con el fluoruro de sodio libre, un oxifluoruro rosado

\[
Al \frac{2}{2 \times 3} O \frac{1}{2} Na Fl.
\]

Una segunda hipótesis de la reacción efectuada, es la que la alúmina vertida en el baño al contacto del fluor libre en el polo positivo, se transforma en fluoruro de aluminio,

\[
Al \frac{2}{2 \times 3} O \frac{1}{2} + Fl = Al \frac{2}{5} Fl + O \frac{1}{2},
\]

un semiátomo de oxígeno es puesto en libertad, y quema el carbón del ánodo.

El fluoruro de aluminio así reconstituido, viene á reemplazar el que había sido descompuesto por la corriente. El nivel del baño se mantiene á la misma altura durante toda la experiencia, vertiendo una mezcla de sal marina y de fluoruro doble de aluminio y de sodio en las proporciones indicadas.

Electrolizador: La cuba encerrando el electrolito, debe ser de materia no atacable por las sales en fusión; de otra parte, déseáse obtener el aluminio lo más puro posible y con las menores cantidades de silice, hierro y trozos de carbón; el silicio puede provenir, como hemos visto antes, del baño, de los productos de alimentación y del carbón de los electrodos, mientras que el hierro proviene de la cuba y no puede ser evitado si no es con hornos especiales. Minet ha construido sucesivamente tres tipos de hornos; en el primero, constituido de una cuba en fundición, revestida interiormente de una capa protectriz, en los casos que la calefacción se verifica por otro surco que no sea la corriente de los gases sobrecalentados; en este horno el baño es mantenido fundido, mitad por la corriente y mitad por el surco exterior de calor; obtiérase en este horno el aluminio, cuyas impurezas no exceden del 0,5% por 100 en siliceo y hierro. En el segundo tipo de horno, la cuba, que es metálica, tiene la misma forma y está revestida interiormente de una capa de carbón, que sirve de electrodo negativo; el ánodo está constituido por uno ó varios bloques de carbón aglomerados, dispuestos en el centro de la cuba. La corriente sola mantiene la materia en fusión. El tercer tipo de horno, como indica la figura 1.º, tiene la cuba metálica guardada interiormente de una capa de carbón G G, completamente independiente de los electrodos A y C; el aluminio se cuela del cátodo C, en una cavidad á la parte inferior de la cuba, de donde se recoge por el agujero de colada t. Habiéndose suprimido toda comunicación electrolítica entre la cuba metálica y el ánodo, obtiérase el aluminio muy puro.

El volumen total del aparato electrolítico, no es mucho más grande en este tercer tipo de horno que en el segundo.

Es importante, para evitar fenómenos de sobrecalefacción, calcular las dimensiones de